SÉANCE DU '26 DÉCEMBRE 1904. 120*3 



circuit avec un galvanomètre de W. Thomson soigneusement étalonné. La 

 résistance totale du circuit étant égale à 5"'""% 3 12, la résistance des 

 baguettes d'alliages, inférieure à o''''™,oi et par conséquent négligeable, 

 la force électromotrice se déduisait immédiatement de la déviation. 



» J'ai d'abord constaté que les métaux dont je me suis servi occupent dans la série 

 thermo-électrique l'ordre indiqué par Tait, sauf en ce qui concerne Faluminium en 

 baguette qui se place entre le cuivre et le plomb; l'aluminium en fil, que j'ai exjiéri- 

 menté aussi, est bien, comme l'a trouvé Tait, avant l'étain et le plomb, jusqu'à 200°. 

 Mais on sait que la thermo-électricité d'un métal varie avec le mode de préparation : 

 il n'y a donc rien d'étonnant à ce que l'aluminium coulé donne un résultat autre que 

 l'aluminium en fil, métal écroui et qui devient ainsi positif par rapport à l'alu- 

 minium coulé. Cette remarque me paraît nécessaire étant donné que tous mes alliages 

 ont été employés coulés et non en fils. 



» Les résultats ci-après sont donnés en microvolts. 



)■> 1° Etaiii-a lu minium. — La soudure froide était à i7'',5o (circulation d'eau 

 froide); la soudure chaude était exposée, successivement, aux températures de 100° 

 (eau distillée à l'ébuUition), et de i8o° (huile d'aniline pure bouillante). 



» Les quatre alliages Sn^Al, Sn^Al, Sn^Al, SnAF se placent dans l'ordre suivant : 



Al (baguette). Sn^-AI. Sn^-Al. Sn-Al'. Sn=-Al. Sn (baguette). 



o 

 ( T r\r\ 



17°, 5o 



» Tait avait trouvé pour l'étain, en baguette également, le nombre 'iojV-^ entre 0° 

 et 100°. 



2° Plomb-aluminium. 



(92V„). (94Vo)- (967o)- Al(baguette). Pb(baguelte). 



o [Av (JLv ^ ]J.\ [J.V \>.\ 



^ i 100 94i63 ii3,55 i5i,4o 162,75 211,96 



^^°'^° i 180 i8i,68 219,53 363,36 359,08 416, 35 



» Tait a trouvé, pour le plomb en baguette, 2o8!^v (entre 0° et 100°), chillVe très 

 voisin de celui que j'ai obtenu. 



S° Uismuth-aluminium. 



7°,5o 



(75%). (85V„). (94 Vo)- (88 7„). Al (baguette). Bi (baguette). 



o [XV [J.V [J.V [J.V ^^ ^ S^^ 



100... 98,41 121, J2 iSS.ig i5c|,x8 162,75 3916 



180... 204,39 280,09 3o2,8o 325,5 1 359,08 9955 



» Pour les alliages suivants, de l'aluminium avec le magnésium, l'antimoine et le 

 zinc (alliages moins fusibles que les précédents), j'ai porté la soudure chaude à 100°, 

 180° et 38o° (huile de lin bouillante). 



